3i0 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
cées, flexibles, aplaties suivant A‘ (100); dans les gisements cités plus 
])as, elle n’exisle que sous la forme terreuse [mélaconite) . 
Clivages. Clivages faciles suivant p (001), moins faciles suivant 
(111) (Gornwall), suivant (011) [e"* = 72“39'], dans les cristaux 
du Vésuve. Cassure conchoïdale à inégale. 
Dureté. 3 à 4 (cristaux); la mélaconite est peu cohérente. 
Densité. 5,823 (cristaux), 5,95 à 6,23 (mélaconite impure). 
Coloration et éclat. Les cristaux sont gris d’acier à gris de fer et 
ont un éclat métallique ; la mélaconite est noire, terreuse, sans éclat. 
Translucide en écailles minces (ténorite). 
Propriétés optiques. M. Kalkowsky admet que le minerai est tricli- 
nique à cause de ses propriétés optiques. Les lamelles, limitées par 
les faces sont palmées et présentent d’une façon constante la macle 
suivant : l’extinction par rapport à la trace de celle-ci paraît dis- 
symétrique (29“ à 33®) ; la section est oblique sur un axe optique. 
Pléochroïsme. Très pléocbroïque dans les teintes brun foncé et 
jaune brunâtre : l’intensité de l'absorption des lamelles est compa- 
rable â celle d’une lame de tourmaline parallèle à Taxe. 
Composition chimique. La composition chimicjue suivante corres- 
pond à la formule Cu O . 
Cu 79,8 
0 20,2 
100,0 
Essais pyroqnostiq lies. Infusible au chalumeau. 
L’ammoniaque se colore en bleu au contact de la mélaconite qui est 
soluble dans les acides. 
Diagnostic. Les lamelles de ténorite ressemblent à celles d’hématite, 
mais sont d’un noir plus foncé : elles s’en distinguent par la couleur 
de leur poussière, leurs propriétés optiques et chimiques. La mélaco- 
nite ne peut guère être confondue qu’avec la chalcosite qu’elle accom- 
pagne souvent, elle s’en distingue facilement par son défaut de secti- 
lité et par l’absence de soufre ; elle se différencie de la psilomélane 
par ses réactions pyrognostiques. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
La ténorite ci’istallisée se rencontre au Vésuve comme produit de 
fumerolles volcaniques et plus rarement dans des gisements métalli- 
